956 
mensionen sehr viel kleiner waren als die der 
ursprünglichen Polyeder.) Die  ungegliihte 
Probe 1 zeigte starke Zonenentwicklung, während 
die geglühte Probe 2 sehr gleichmäßig korrodierte. 
Sehr beachtenswert war der Einfluß des 
Bleies. Unter der anhaftenden Schicht von Kor- 
rosionsprodukten zeigte sich jeder Bleifleck von 
einer entzinkten Zone umgeben. 
Vergleichende Untersuchung eines in der 
Technik korrodierten Rohres zeigte völlige Ent- 
fernung des Zinks unter Hinterlassung von 
schwammigem Kupfer mit völlig scharfer Grenze 
zwischen der korrodierten und der unangegriffe- 
nen Zone.. Die Entzinkung war den Korngrenzen 
entlang vorgedrungen. Ein besonders lehrreiches 
Bild zeigt auch, wie in einer Zwillingslamelle der 
Zerfressungsvorgang einen Vorsprung gewonnen 
hat. Das Messingrohr enthielt 27 % Zink bei 
0,15 % Eisen und 0,09 % Blei. Elektrolytische 
Korrosionsversuche mit demselben Material er- 
gaben genau die gleichen Erscheinungen. 
Die wichtigsten Ergebnisse sind folgende: 
Die a-Legierungen korrodieren sehr viel weniger 
als die ß-Legierungen. Es geht auch viel mehr 
Kupfer zugleich mit dem Zink in Lösung. Das 
Ausglühen hat auf die Korrosion des reinen Mes- 
sings eine geringe und zwar verbessernde Wir- 
kung gehabt. Zusatz von 1 % Zinn hat den größ- 
ten Korrosionsbetrag ergeben, und Zusatz von 
2 % Blei den geringsten. Doch bezieht sich dies 
nur auf die Anfangsstadien, während später die 
Eigenart des Korrosionsniederschlages eine Rolle 
spielt. Schon bei der 60 Minuten dauernden 
Probe ändert sich das Bild zugunsten des Zinn- 
zusatzes. Die kupferige Korrosionshaut mit ba- 
sischen Salzen ist sehr dicht und festhaftend. Bei 
1% Blei ist die Korrosionshaut lose und locker, 
bei 2 % Blei wieder festhaltend und zum Teil 
von basischen Salzen durchsetzt. Die Abnahme 
der Korrosionsgeschwindigkeit macht sich mit 
der Zeit immer mehr bemerkbar. 
Dem Bestreben, immer weitere Zusätze zu den 
bestehenden Legierungen zu erforschen, und nach 
Möglichkeit deren Eigenschaften noch weiter zu 
verbessern, ist eine Arbeit von Read und Grea- 
ves entsprungen. Speziell die englische Schule 
bringt viele Forschungen dieser Art. Sie gleichen 
ım allgemeinen mehr kurzen und isolierten Streif- 
zügen in das unbekannte Gebiet hinein, ohne aller- 
dings damit die grundlegenden Aufklärungen 
über die Konstitution der untersuchten Legierun- 
gen gänzlich außer acht zu lassen. Die deutschen 
Forschungen pflegen weiter auszugreifen und 
mit einer Festlegung der Konstitution des ganzen 
Systemes zunächst zu beginnen, ohne anfangs da- 
bei einen praktischen Nutzen erzielen zu können, 
aber doch mit dem Bestreben, späterhin zielbewußt 
die Aufmerksamkeit auf diejenigen Gebiete zu kon- 
zentrieren, in denen gute Eigenschaften erwartet 
werden können. Es wurden im wesentlichen zwei 
Serien von Kupfer-Aluminium untersucht, in 
denen die eine 5, die andere 10 % A] bei sukzes- 
Guertler: Vom diesjährigen Kongreß des Institute of Metals in London. [ 
war. 
Die Natur- 
wissenschaften 
sive wachsenden Nickelgehalten enthielt. Das 
Studium des Kleingefüges zeigte, daß das Nickel 
von beiden Kristallarten « und ß aufgenommen 
wird, daß aber gleichzeitig wahrscheinlich zwei 
neue Kristallarten auftreten. Wenn deren Wesen 
auch noch nicht aufgeklärt werden konnte, so 
konnte doch gezeigt werden, daß die mechanischen 
Eigenschaften im engsten Zusammenhang mit 
ihrem Auftreten stehen. Die Einzelheiten hier- 
über dürften hier nicht von allgemeinem Inter- 
esse sein. Im übrigen zeigten Korrosionsversuche, 
daß Nickel den Korrosionswiderstand gegenüber 
Seewasser wesentlich erhöht, während die Legie- — 
rungen im Süßwasser ohnehin sehr wenig ange- 
eriffen werden. Die elektrische Leitfähigkeit wird 
in beiden Serien durch Nickelzusatz herabge- 
drückt, was sich wahrscheinlich daraus erklärt, 
daß die Hauptmasse des Nickels von den o- und 
ß-Kristallen in fester Lösung aufgenommen wird. 
Auf die Einzelheiten der 
Schmiedeproben und sonstige Untersuchungen der 
mechanischen Eigenschaften näher einzugehen, 
ist hier vielleicht nicht der rechte Ort. Die Un- 
tersuchung ist ein neues Beispiel dafür, wie es 
gelingt, mit schrittweisem und methodischem Vor- 
gehen unter Anleitung der neuen allgemeinen 
Grundsätze ständig den Weg von technisch wert- 
vollen zu noch wertvolleren Legierungen zu 
finden. 
Nach ganz analogen Prinzipien arbeitet eine 
Untersuchung von Dunn und Hudson. Sie er- 
forschten den Einfluß des Vanadiums auf Messing 
und zwar zunächst auf die Konstitution. Da die 
im Handel erhältlichen Legierungen dieser Art 
4 
Walzversuche, | 
stark durch Aluminium, Eisen und Silicium ver- 
unreinigt sind, erzeugten die Verfasser reine Le- 
gierungen, indem sie in geschmolzenes Kupfer ein 
Gemisch von Vanadinsäure und Aluminium ein- 
trugen, wobei dann Vanadiummetall und Tonerde 
gebildet werden. Der in der Legierung zurück- 
bleibende Überschuß von Aluminium wurde durch 
eine experimentell festgestellte Menge von 
Kupferoxyd entfernt. Dann wurde Zink einge- 
führt (und es ist zu hoffen, daß dieses einen even- 
tuell verbleibenden Sauerstoffüberschuß ver- 
tilete). Thermische Versuche zeigten zunächst, 
daß der thermische Effekt des eutektoiden Zer- 
falls der ß-Kristalle des Messings durch Vanadin- 
zusatz Jangsam und regelmäßig erhöht wird. Der 
höchste erreichte Grad betrug allerdings nur 1,5 
Prozent. Viel energischer wird diese Temperatur 
gesteigert durch Gegenwart von verunreinigen- 
dem Aluminium, wie das nach den Versuchen 
von Carpenter und Edwards bereits zu erwarten 
wurde leider nicht verfolgt. Immerhin machen 
es die Messungsresultate wahrscheinlich, daß das 
Vanadin bis zu dem untersuchten Maximalbetrage 
in fester Lösung aufgenommen wird, 
Die mikrographischen Untersuchungen be- 
schäftigten sich speziell mit der Frage, wie weit 
das Vanadin imstande sei, die Aufspaltung der 
Die Beeinflussung des Erstarrungspunktes 





